今回のアパレル散歩道は、繊維製品の色の変化に関する事故のうち、「変退色」を取り上げます(表1参照)。変退色の原因は、表2のように多岐にわたるため、今回と次回の2回に分けて説明します。一般に「堅ろう」とは丈夫さ(抵抗性)のことで、「染色堅ろう度」とは、染色された生地の「色の変わりにくさ」や「色落ちのしにくさ」のことです。color)」と「汚染(stain)」があります。変退色は生地自身が変色や退色する現象で、汚染は他の生地部分に色移りする現象です。変色とは色相が変化することで、退色とは色相は変化せず全体的に色あせすることです(表3参照)。ガスなどの外的作用によって化学的に分解したり、物理的に脱落することによって変色あるいは退色すること」とあります。進めなければなりません。青色が薄い青色に変色した染料について染料と顔料について染色とは洗浄しても脱色しないレベルで原綿や糸、布などを着色させることです。染色には主に染料が用いられています。染料とは、色を持つ色素のうち繊維に対して染着力を有する物質のことです。同様の目的を持つものとして顔料がありますが、顔料は自身に染着力がなく、樹脂などを併用して顔料捺染などで活用されています(表4参照)。染色に使用される染料は、繊維の種類によって染着する座席の構造がほぼ決まっています。このため、繊維と染料タイプのマッチングが求められることになります。代表的な染料の種類を表5に紹介します。繊維と共有結合で先着する染料で、染色堅ろう度は比較的良好。水に溶解した染料が、直接繊維の非結晶領域の隙間に入り染着する。比較的安価だが、鮮明色は難しく染色堅ろう度は低い。水不溶染料を還元して水溶性にして、繊維に吸着後、空気酸化し繊維上で不溶性して染色する。排水による環境負荷問題で使用は減少している。疎水性の染料のため、水中分散浴で染色される。レギュラーポリエステルで多用される。アクリル繊維では高い染色堅ろう性を示す。ポリエステルでは、カチオン可染(CD)ポリエステル繊維に使用される。約30年前までは、わが国は世界でも有数の染料生産国でした。図1のように、生産量、輸出量は徐々に減少し現在に至っています。世界的にみると、現在は合成繊維(特にポリエステル)や合成染料ともに、中国が生産量のトップを占めています。このことは染料や繊維に限らず「中国は世界の工場」であることを示していますが、逆に現地で何かトラブルが発生すれば、わが国でも大幅な納期遅れなどが発生する可能性もあり、リスク分散など国際的な視野で世界経済を意識する習慣をつけることが大切です。これまでにない展開が予想されます。1)変退色の品質事故は、綿や麻、レーヨンなどセルロース系繊維が多く、合成繊維の事故は少ない。その中でも、青系(青、紺、黒など)の配合色の繊維製品で発生しやすい。変退色の原因は、日光、塩素、ガス、汗など多くの影響が考えられる。色の表し方この項は、第39回アパレル散歩道でも紹介しましたが、改めて付記します(図2参照)。と連続的に変化します。「明度」は色の明るさを示し、「彩度」は色の鮮やかさを示しています。色には青・赤・黄の三原色があり、絵具を混ぜるように染料レサイプ決定時の発色も、基本的にこの原理を利用しています。ここで、「染色」を「料理」に言い換えて話を進めます。カレーライスを作る時、肉や野菜やカレー粉やごはんが必要であり、辛口に仕上げるなら香辛料を増やしたりしますね。カレーを2人前作るのか10人前作るかによっても、準備する材料の量や鍋の大きさも異なります。染色工程でも、試染め(ビーカー染)によって確定した染料配合データは「レサイプ」「レシピ」とも呼ばれ、染色工程の基本的な情報として活用され保存されています。染料レサイプで、青色と黄色の染料を混ぜると緑色の染料になります。青色と黄色と赤色を混ぜると黒色の染料になります。このように、一定の色を表現するために、複数の色の染料を配合することが、後述する「変色」に関連します。染色工場での色目管理では、色の三属を数値化したCCM(コンピューターカラーマッチング)管理が行われています。染料レサイプと変色には関係がある。3成分が混合されている。青色は、赤色や黄色に比べると、各種要因で退色しやすい傾向がある。このため、着用や洗濯を繰り返すと、3成分のバランスが崩れて、黒色が緑色気味や紫色気味に変色することがある。黒色商品が緑色か紫色か、どちらの方向に変色するかは、レサイプの内容で決まる。染色のメカニズム衣料用素材の染色では、製品を繰り返し洗っても脱色(変退色や汚染)しにくい品質が求められます。天然繊維や合成繊維では、高分子は繊維長方向に束状に配向しています。その配列は、規則正しく緻密に配向した結晶領域と、乱れた配向の非結晶領域が混在しています。天然繊維は、合成繊維より結晶領域が少なく、非結晶領域が多いとされています。染料はこの非結晶部分に浸透して染着します。図4は、繊維内部の結晶領域と非結晶領域に染料(青色)が浸透するイメージです。染料は結晶化の低い非結晶領域に染着しますが、電車に例えると、結晶性の高い密な満員電車では新たに入り込む余地はなく、ある程度空いている非結晶領域の車両に染料が入り込むイメージです。多くの染料は、繊維と化学的な共有結合や水素結合によって結合し脱落しにくくなります。ポリエステル繊維は、結晶性が他の繊維に比べてとても大きく緻密なため染料が入りにくく、また結合に関与する座席がないため、130~135°Cの高温高圧で分散染料を押し込んで染色しています。繊維の染色のイメージ~分散染料の「分散」とは?~ポリエステル繊維には化学反応の「座席」や「手」もないため、疎水性の分散染料が使用されています。その結果、繊維内部では染料は化学反応せず、分散している状態であり、これが「分散染料」と呼ばれる所以です。このため、分散染料には、「マイグレーション(染料移行)」や「昇華性」の性質があり、これが分散染料で染色したポリエステル製品の弱点にもなっています。これらのポリエステルの弱点を改善した繊維が、結合の座席を持ったカチオン可染(CD)ポリエステルで、分散染料ではなくカチオン染料を使用します。ここまで、染料や色に関する基本的な説明をしました。ここからは、変退色の具体的な事故事例(前半)を紹介します。日光による変退色は、日光に含まれる紫外線によって引き起こされる現象です。私たちが夏の日差しで日焼けするように、屋外で使用された衣料品が強い紫外線で変退色する現象です。表6にその事故事例を示しています。蛍光灯の紫外線また、日光による変退色が発生したからと言って、直ちに消費者クレームが生じるとは限りません。以下の要素を踏まえて、ユーザーのCS(顧客満足度)が下回った時に、苦情として顕在化することになります。日光による変退色の再現試験では、屋外で日光を一定時間照射して変退色の程度を確認することもありますが、天気や季節により日光の強さが異なるなど、太陽光では条件を一定に保つことが困難です。そのため、通常の品質管理では、人工光源を使用した試験を行います。0843)の2種類があります。わが国では、前者の紫外線カーボンアーク灯光が主流ですが、海外は後者のキセノンアーク灯光が主流です。最近では、国内用でも、後者を設定しているアパレルメーカーもあります。ブルースケール(3級~6級)これらの試験では、第3露光法と呼ばれる露光条件が最も採用されています。耐光性の異なる1級から8級まで染め分けた青色生地を張り付けたブルースケール(図7参照)を使用し、このブルースケールが標準退色(※)するまで、試料とともに紫外線暴露を行い、試料の退色を評価する試験です。耐光試験の評価は、表8にしたがって実施されます。筆者の現職時代は、屋外で使用されることの多いスポーツウエアを扱っていたこともあり、基本4級照射で4級を品質管理の目安にしていました。インナーやカジュアルウエアでは、用途を考慮して3級照射で管理されることが多いようです。運用基準は、その衣料品のアイテムや用途により決定される要件です。生地試作段階で、自社が設定した品質基準に対して耐光堅ろう度が低かった場合、素材メーカーや仕入れ先に改善を要望する必要があります。耐光堅ろう度の改善は、染色加工時の洗浄(ソーピング)強化では改善しません。染料レサイプの変更が必要であり、以下の点に注意して、本生産前に改善完了を確認してください。色目にもよるが、鮮明色は耐光堅ろう度が低い傾向があり、レサイプ変更により色がくすむ可能性があるので、その場合はデザイナー、MDらと検討する。半級程度の改善であれば、レサイプの変更はせず、紫外線吸収剤の併用で改善できることもある。色目を優先して商品化する場合は、消費者に対してその旨、情報発信する。企画する衣料品の用途を考慮し、過剰ではない適正な耐光堅ろう度基準を設定する。~ニットシャツの片袖だけ変色した!~まれに、衣料品の一部、例えば片袖だけがきれいに変色するケースがあります。染色時に、本来残留しない加工薬剤がソーピング不良などで残留し、生地の耐光堅ろう度が低下した縫製工程の裁断時にロット管理がなされず、この片袖に別ロットの堅ろう度の劣る生地が使用された以上の複合要因が考えられます。汗と日光の複合作用による変退色この現象は、反応染料で染色された綿などのセルロース繊維製品が、汗と日光(紫外線)の複合作用で変退色する現象で、特によく汗をかく綿や綿混のスポーツウエア(ゴルフウエアなど)、洗濯頻度の少ない綿コートなどで発生します。消費者にとって、汗をかくことや日光に当たることは日常の行動であり、これによりウエアが部分的であれ変退色することは、なかなか理解しにくいところかも知れません。このため、汗と日光の複合作用による変退色の事故は、現在でも比較的多く報告されています。第6回アパレル散歩道の事例3.「ゴルフ綿シャツの汗日光堅ろう度」でも、このテーマを取り上げていますので、併せて参照ください。(1)汗と日光の複合作用による変退色の事故事例この変退色の事故事例を表9に紹介します。表9にも示していますが、この変退色は1比較的汗が付着しやすい部位に発生する、2裏面は日光が当たらないので変色がみられない特徴があります。紺色ポロシャツゴルフプレー後、襟などが赤っぽく変色しているのに気づいた。織物スラックスポケット口、膝上などが赤っぽく変色していた。裏面は変色していなかった。綿ポロシャツ襟の赤変~汗日光染色堅ろう度と乳酸~人間は日々の運動で、乳酸などの疲労物質が汗にでてきます。このため、個人差はありますが、人間の汗には一定の乳酸が含まれており、この乳酸が綿製品の汗と日光による変退色を促進します。汗堅ろう度、耐光堅ろう度が単独では良好でも、複合要因により低下することがあります。綿100%素材などで表面のみ変退色し、裏面が変退色していないケースは、まず、日光が関連していることを疑ってください。0888「光及び汗に対する染色堅ろう度試験」は、人工汗液を用いて紫外線暴露を実施する方式です。試験法には、A法、B法、C法がありますが、ここではA法、B法について表10で紹介します。A法とB法の違いは、専用の光・汗試験容器の使用の有無です。0848に規定された人工汗液とATTS人工汗液の2種類があります。前者の人工汗液は、先に紹介しました乳酸を含んでいませんが、後者のATTS人工汗液は乳酸を含んでいるため、比較的変退色の再現性が良いとされています。このため、多くのアパレルメーカーがB法のATTS人工汗液法を採用しています。Study)は、繊維製品等の品質問題を中心に、技術的見地より調査・研究及び情報交換を行い、繊維製品等の品質改善、取扱い方、又は消費の適正化を図ることを目的として活動している研究会です。(ATTSホームページより引用)筆者も現職時代、かなり昔ですが、同研究会として、より再現性の高い人工汗液を探るために、会員メンバーと試験片とブルースケールを背中に貼ってテニスをしたり、サウナで汗を採取し、天然汗液と人工汗液の比較をしたことを記憶しています。ATTSは現在も活発に活動されており、ご興味があれば是非ホームページを閲覧ください。汗日光堅ろう度対策には、次のことが考えられます。企画商品の使用用途を考慮し、品質管理項目に「汗日光堅ろう度」が必要か不要かを検討し、必要であれば素材仕入先にその旨はっきりと依頼した上で試染め(ビーカー染め)すること。汗日光堅ろう度は、綿やレーヨンなどのセルロース繊維が対象となるため、合成繊維は対象としなくてもよい。配合色にリスクがある。0888「光及び汗に対する染色堅ろう度試験法」(ATTS人工汗液法)を実施し、基本変退色3級以上の生地を採用することが望ましい。汗日光堅ろう度対策は染料レサイプの検討から始まるが、若干の改善なら、紫外線吸収剤の併用で改善できることもある。商品に付記表示で「汗がついたら、すぐに洗濯すること」と記載する。汗の付着残留はできるだけ避けたい。塩素処理水による変色この現象は、綿などのセルロース繊維製品が、繰り返しの家庭洗濯などによって変退色するものです。わが国の水道法では、水道水は衛生確保のために蛇口で0.1ppm以上の塩素が残留していることが求められますが、上限は決められていません。このため、各地の水道局では、塩素臭の課題もあり、残留塩素濃度を0.1~0.4ppm程度で管理しているところが多いようですが、地域や水質の低下する夏場によっては、1.0ppm近くになるケースもあるといわれています。このように残留塩素は、衛生対策に効果はあるのですが、別の問題として衣料のセルロース繊維を染色している反応染料などと徐々に反応し、変退色する問題があります。長期間の着用や洗濯による変退色が直ちに問題になるとは考えませんが、消費者の期待に反して短期間で変退色が生じることは、品質管理上避けなければなりません。~わが国と海外の水道事情~わが国の水道水は、基本飲めることが前提になっていることから衛生確保のための塩素が含まれています。海外の多くの国では飲めない水道水もあり、その地域の水道水には塩素が含まれていません。塩素による変退色の事故例を表11に紹介します。紺色スラックス家庭洗濯時に漂白剤を併用していたら、全体的に変退色した。0884「塩素処理水に対する染色堅ろう度試験」で試験されます。試験用の小型洗濯試験機を用いて、試料を一定濃度の塩素処理水で処理した後の試料の変退色の程度を判定します。試験方法には、表12のように有効塩素濃度が異なる4つの試験方法があります。水素イオン濃度(pH)が併記されているのは、塩素活性は水素イオン濃度(pH)に依存するからです。一般の衣料品ではA法が用いられます。B法、C法、D法がありますが、どの方法を採用するかは、アパレルメーカーが独自に決定すべき事項となります。用途は筆者加筆(3)プール水の塩素消毒処理ここでは、一般プール施設のプール水の管理基準について説明します。プールには結膜炎など各種病気になる病原菌の大量発生を抑えるため、殺菌用消毒剤(主成分は次亜塩素酸ナトリウム)が一定量投入され、残留塩素としてプール中に存在しています。国が定めたプールの衛生基準(表13)によると、残留塩素濃度は0.4~1.0mg/Lとなっています。このことから、多くのスイミングクラブでも残留塩素濃度はこの範囲で管理していますが、中には塩素濃度を高めに設定しているところもあり、これらが水着の耐久性(変退色やポリウレタン脆化)にも影響を及ぼすことがあります。使用後洗剤できちんと水洗いし、水着に残留している塩素成分を除去しているかのメンテナンスも耐久性に影響します。塩素による変退色の対策には、次のことが考えられます。企画商品の使用用途や使用繊維を考慮して、品質管理項目に「塩素処理水堅ろう度」が必要か不要かを検討し、必要であれば、素材仕入先にその旨明確に依頼すること。塩素処理水堅ろう度は、綿などのセルロース繊維が対象となるが、合成繊維のナイロンも対象とすることを勧める。配合色の変退色リスクが大きい。0884「塩素処理水堅ろう度試験法」を実施する。一般には、A法で変退色3級以上の生地を採用することが望ましい。塩素処理水対策は、染料レサイプの変更から始まる。若干の改善なら、塩素堅ろう度変退色向上剤の併用による改善が可能である。商品に付記表示として、必要に応じて「繰り返しの洗濯で色あせする」、「長時間の漬け置き洗いは避ける」、「水道水の直撃は避ける」などと表示すること。その2~」を取り上げます。